508 Dritter Abschnitt. Die Kautschukgruppe. 



Harries 1 ) reinigt den Kautschuk, indem er ihn zweimal in BenzoJ 

 lust und mit Alkohol fallt, dann die Fallung im Soxhlet durch 24 Stunden 

 mit Azeton extrahiert, hierauf wieder in Benzol lust, mit Alkohol fallt und 

 nochmals mit Azeton auszieht. Ein derart gereinigter Kautschnk ergab 

 nach dem Trocknen iiber Schwefelsaure bis zur Gewichtskonstanz bei 

 der Elementaranalyse an C = 87,85 Proz., H == 12,28 Proz; der Formel 

 C 10 H 16 entspricht G = = 88,23 Proz., H = 11,76 Proz. 



Bei gewohnlicher Temperatur ist er weich und elastisch und frische 

 Schnittflachen haften beim Zusammenbringen fest aneinander, sobald 

 keine Feuchtigkeit zugegen ist. Beim Abkiihlen unter wird er hart 

 und fest, verliert seine Elastizitat, die er jedoch bei gewohnlicher Tem- 

 peratur wieder erlangt. Er besitzt die groBte und nach jeder Richtung 

 bin gleich starke Ausdehnungsfahigkeit, die man bisher bei einem Kurper 

 beobachtet hat, eine Ausdehnungsfahigkeit, die allerdings eine noch weit 

 groBere ist, wenn er sich im vulkanisierten Zustande befindet. Ein 

 Faden von Parakautschuk laBt sich auf das 4 5 fache seiner Lange 

 ausdehnen und geht beim Nachlassen des Zuges allmahlich in seine 

 friihere Gleichgewichtszulage zuriick. LaBt man ihn indessen langere 

 Zeit (mehrere Wochen) ausgespannt, so verschwindet die Elastizitat und 

 kehrt erst beim Erwarmen des Fadens auf etwa 40 wieder. Die 

 Elastizitat des Kautschuks nimmt nicht nur beim Abkiihlen unter 0, 

 sondern auch, nach den Beobachtungen von P. Exner mit wachsender 

 Temperatur und zwar in betrachtlichem MaBe ab. 



Der Kautschuk ist ein schlechter Leiter der Warme und Elektrizitat 

 und wird beim Reiben elektrisch. 



Er lost sich weder im kalten, noch im warmen Wasser auf; bei 

 anhaltendem Kochen damit schwillt er auf, wird klebrig und nimmt etwas 

 Wasser auf, ohne jedoch selbst davon gelost zu werden. Nach Pay en 

 nehmen diinne Kautschukschnitte, welche 30 Tage in kaltem Wasser 

 gelegen haben, 18,7 26,4 Proz. davon auf und vergru'Bern dabei ihr 

 Volumen urn 15 16 Proz., wahrend die Festigkeit zuruckgeht und die 

 Farbe eine hellere wird. 



Gegen Alkohol verhalt er sich in ahnlicher Weise, nur wird abso- 

 luter Alkohol noch bedeutend rascher aufgenommen, besonders in der 

 Warme ohne nachweisbare Mengen von Kautschuk in Losung zu iiber- 

 fuhren. Dunne Flatten, die 8 Tage, teilweise unter Erwarmen mit Al- 

 kohol in Beriihrung waren, batten ihr Volumen um 9,4 Proz., ihr Gewfcht 

 um 100 108 Proz. vergruBert, trotzdem der Alkohol 2 Proz. Kautschuk- 

 harze herausgelost hatte. Dabei verloren die Plattchen ihre Durchsichtig- 

 keit, die erst nach dem Vertreiben des gelusten Alkohols in der Warme 

 zuriickkehrte. 



1; Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch. 38 (1905), p. 1198. 



